( 53i ) 

 lent do chacun des deux métaux, c'est-à-dire 78,4 de platine et 21, G de 

 f er; or j'ai constaté que cet alliage, conservé au laboratoire de l'École des 

 Mines, bien qu'imparfaitement fondu, est également maçnétipolaire. 



» Ainsi, quelque prononcé que soit le pouvoir magnétique du fer, les 

 alliage» où ce métal prédomine n'ont pas acquis la polarité, dans les 

 mêmes conditions que l'alliage obtenu d'abord. D'un autre côté, il résulte 

 des nombreuses analyses que l'on possède que le platine natif, renfermant 

 seulement une faible proportion de fer, n'est pas magnétipolaire. 



» La propriété remarquable dont il s'agit paraît correspondre à cer- 

 taines proportions de fer qui ne sont pas considérables. 



» On sait que les minéraux dits magnétiques, c'est-à-dire qui attirent 

 les deux pôles de l'aiguille aimantée, peuvent, à la suite de diverses opé- 

 rations, devenir niagnétipolaires. M. Delesse a fait, il y a longtemps, des 

 expériences de ce genre, pour des minéraux variés (i). En ce qui concerne 

 le platine, UNI. Edmond Becquerel a montré qu'il suffit de traces de fer pour 

 que ce métal, sous l'influence de pôles énergiques, acquière aussi la pro- 

 priété magnétique (2). 



» Mais, d'après les expériences que je signale aujourd'hui, la polarité 

 magnétique apparaît immédiatement, d'une manière très-prononcée, dans 

 l'alliage, au moment où il sort du creuset suffisamment refroidi, et cela, 

 sans passer par aucune opération spéciale, par aucune touche. Si l'on com- 

 pare ce fait à ce que l'on sait de l'acier fondu dans les mêmes circonstances, 

 on est conduit à admettre que le platine allié de fer, dans des proportions 

 convenables, devient exceptionnellement susceptible d'acquérir, en quel- 

 ques instants, l'état magnétipolaire. Or cet état ne peut s'acquérir que sous 

 une forte induction magnétique, qu'il était très-naturel d'attribuer à l'in- 

 fluence du globe. 



» Pour contrôler cette explication et voir quelle est la part de l'action 

 inductrice du globe sur la situation des pôles qui prennent ainsi naissance, 

 j'ai repris la dernière expérience, mais, cette fois, en disposant le petit bar- 

 reau, pendant sa fusion, exactement dans le plan du méridien magnétique. 

 Dès qu'il a été solidifié, il a, de plus, été placé, encore très-chaud, pa- 

 rallèlement à l'aiguille d'inclinaison, jusqu'à son refroidissement complet, 

 qui, en raison de sa petite dimension (i3 grammes), a eu lieu en moins 

 de dix minutes. J'ai alors reconnu que le barreau présente, vers ses deux 



(1) Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXXII, |>. 110; i85i. 



(2) Annales de Chimie et de Physique, 3' série, t. XXV. 



09. 



